Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES)

Scuola di Dottorato Archimide Indirizzo

Science, Comunicazione e Tecnologie CICLO

XXVIII TITOLO TESI

A Defect-Centric Analysis of the Channel Hot Carrier Degradation

Para Jeanina por todo su amor, apoyo y paciencia...

## Acknowledgments

I would like to show my gratitude to Prof. Felice Crupi for his supervising, his help and his advices during my studies at the UNICAL. I learned a lot during our technical discussions.

I would like to thank Prof. Giuseppe Cocorullo, Prof. Marco Lanuzza, Prof. Pasquale Corsonello, Prof. Stefania Perri and Prof. Gregorio Cappuccino for all the lessons learned at the NML laboratory.

I would like to show my gratitude to USFQ and its authori-ties: Carlos Mont´ufar, Ximena C´ordova, Santiago Gangotena and C´esar Zambrano for their economical support during this program.

I would also like to thank Prof. Lionel Trojman, for his great dis-cussions, lessons and new measure techniques learned at USFQ.

I would like to show special thanks to the people from Imec: Jacopo Franco and Ben Kaczer for their invaluable research col-laboration.

Finally, I would like to thank all my colleagues at the NML lab: Pa´ul, Marco, Noemi, Vincenzo, Sebastiano, Ramiro, Lorena and Domenico for all the great moments we have had during my studies.

## Sommario

Durante l’ultimo decennio, il channel hot carrier (CHC) ´e stato considerato uno dei pi`u importanti meccanismi di degrado della moderna tecnologia CMOS. La degradazione CHC si veri-fica quando un voltaggio superiore a quello di saturazione viene applicato sul terminale di drain e, contemporaneamente, un voltaggio superiore alla tensione di soglia (VT H) viene applicato

sul terminale di gate. Nel presente lavoro, abbiamo utilizzato la cosiddetta defect-centric distribution (DCD) per spiegare e descrivere il meccanismo di degradazione CHC. Il DCD si basa su due presupposti: il VT H prodotto da una singola carica segue

una distribuzione esponenziale (valore medio η) e il numero to-tale di difetti segue la distribuzione di Poisson (valore medio Nt).

La combinazione di questi due presupposti da come risultato la DCD. Negli ultimi anni, la distribuzione DCD `e stata usata per descrivere e spiegare la bias temperature instability (BTI) ed `e in grado di predirre le code estreme della distribuzione ∆VT H fino

a 4σ. Il vantaggio di usare il DCD `e che i suoi primi e secondi momenti sono direttamente correlati ai parametri fisici η e Nt.

Nel presente lavoro, ´e stato dimostrato che il DCD `e anche in grado di descrivere e spiegare il degrado della distribuzione ∆VT H fino a 3σ. ´E stata studiata la dipendenza dei parametri

deffect-centric, η e Nt, in relazione alla geometria del

dispos-itivo. ´E stato dimostrato che η `e inversamente proporzionale all’area del dispositivo come in la degradazione BTI. Inoltre, il valore previsto della distribuzione ∆VT H (< ∆VT H >) si

incre-menta fortemente quando la lunghezza di canale (L) diminuisce e si incrementa debolmente con il decremento della larghezza del dispositivo (W ). In la degradazione BTI, si riporta che non vi `e alcuna dipendenza tra < ∆VT H > ed L. Pertanto, la

forte dipendenza trovata `e da atribuire alla degradazione CHC. Si ´e anche studiata la dipendenza della temperatura (T ) dei parametri defect-centric e abbiamo trovato che η non dipende da T , al contrario degli esperimenti BTI, dove invece Ntaumenta

con T , fatto che si spiega con l’attivazione del meccanismo di dispersione elettrone-elettrone. Inoltre, abbiamo estratto una energia di attivazione di ∼ 56meV per Nt. Finalmente,

abbi-amo usato dispositivi matching-pair con la finalit´a di studiare la variabilit`a tempo zero e la variabilit`a dipendente dal tempo. ´

E stato dimostrato che il tempo di stress e la tensione di stress applicati sul terminale di drain non influenzano la variabilit`a.

## Summary

During the last decade, channel hot carrier (CHC) has been considered one of the most important degradation mechanisms in modern CMOS technology. The CHC degradation occurs when a voltage higher than the saturation voltage is applied on the drain terminal and, simultaneously, a voltage higher than the threshold voltage (VT H) is applied on the gate terminal.

In the present work, we have used the so-called defect-centric distribution (DCD) in order to explain and describe the CHC degradation mechanism. The DCD is based in two assumptions: the VT H produced by a single charge follows an exponential

dis-tribution (mean value η) and the total number of traps (or de-fects) is Poisson distributed (mean value Nt). The combination

of these two assumptions gives us the DCD. During the last years, the DCD distribution has been used for describing and explaining the bias temperature instability (BTI) and it is able to predict the extreme tails of the VT H shift distribution up to

4σ. The advantage of using the DCD is that its first and second moments are directly related to the physical parameters η and Nt.

In our work, we have shown that the DCD is also able to describe and explain the VT H shift distribution of CHC degradation up

to 3σ. We have studied the dependence of the defect-centric parameters , η and Nt, with respect to the device geometry. We

have shown that η is inversely proportional to the device area as in BTI degradation. As well, the expected value of the VT H shift

distribution (< ∆VT H >) strongly increases when the channel

length (L) decreases and weakly increases with the decrement of the device width (W ). In BTI degradation, it has been reported that there is no dependence between < ∆VT H > and L;

there-fore, the strong dependence we have found is the signature of the CHC degradation. As well, we have studied the temperature (T ) dependence of the defect centric parameters and we have found that η does not depend on T , as in BTI experiments, whereas Ntincreases with T , which is explained by the activation of the

electron-electron scattering mechanism. Moreover, we have ex-tracted an activation energy of ∼ 56meV for Nt. Finally, we

have used matching pair devices in order to study the time-zero variability and the time-dependent variability. We have shown that the stress time and the stress voltage applied on the drain terminal do not affect the time-dependent variability.

## List of Publications

Journal Papers:

1. L. M. Pr´ocel, F. Crupi, J. Franco, L. Trojman, B. Kaczer. A Defect-Centric Analysis of the Temperature Dependence of the Channel Hot Carrier Degradation in nMOSFETs. submitted to IEEE Transactions on Device and Materials Reliability.

2. L. M. Pr´ocel, F. Crupi, J. Franco, L. Trojman, B. Kaczer, N. Wils, H. Tuinhout. A Defect-Centric perspective on channel hot carrier variability in nMOSFETs. Microelec-tronic Engineering, vol. 147, pp. 72-74, 2015.

3. L. M. Pr´ocel, F. Crupi, J. Franco, L. Trojman, B. Kaczer. Defect-Centric Distribution of Channel Hot Carrier Degra-dation in Nano-MOSFETs. IEEE Electrron Device Let-ters, vol. 35, pp. 1167-1169, 2014.

4. L. M. Pr´ocel, L. Trojman, J. Moreno, F. Crupi, V. Mac-caronio, R. Degraeve, L. Goux, E. Simoen. Experimental evidence of the Quantum Point Contact theory in the con-duction mechanism of bipolar HfO2-based resistive

Ran-dom Access Memories. Journal of Applied Physics, vol. 114, pp. 074509, 2013.

5. V. Maccaronio, F. Crupi, L. M. Pr´ocel, L. Goux, E. Simoen, L. Trojman, E. Miranda. DC and low-frequency noise behavior of the conductive filament in bipolar HfO2-based Resistive Random Access Memory. Microelectronic Engineering, vol. 107, pp.1-5, 2013.

6. L. Villamagua, R. Barreto, L. M. Pr´ocel, A. Stashans. Hydrogen impurity in SrTiO3: structure, electronic prop-erties and migration. Physica Scripta, vol. 75, pp. 374-378, 2007.

7. C. Zambrano, A. S´anchez, L. M. Pr´ocel, A. Stashans. Structural and electronic properties of PbZrxTi1-xO3 (x=0.5, 0.375): a quantum-chemical study. Internacional Journal of quantum Chemistry, vol. 95, pp. 37, 2003.

8. L. M. Pr´ocel, F. Tip´an, A. Stashans. Mott-Wannier excitons in the tetragonal BaTiO3 lattice. International Journal of Quantum Chemistry, vol. 91, pp. 586, 2003. 9. Stashans, C. Zambrano, A. S´anchez, L. M. Pr´ocel.

quantum-chemical study. International Journal of Quantum Chem-istry, vol. 87, pp. 145-151, 2002.

Conference Papers:

1. B. Kaczer, J. Franco, M. Cho, T. Grasser, Ph. J. Roussel, S. Tyaginov, M. Bina, Y. Wimmer, L. M. Procel, L. Tro-jman, F. Crupi, G. Pitner, V. Putcha, P. Weckx, E. Bury, Z. Ji, A. De Keersgieter, T. Chiarella, N. Horiguchi, G. Groeseneken, A. Thean. Origins and implications of in-creased channel hot carrier variability in nFinFETs, pre-sented at IEEE International Reliability Physics Sympo-sium (IRPS), pp. 3B.5.1 - 3B.5.6, 2015.

2. R. Viteri, L. M. Pr´ocel, F. Tip´an, D. F. Ortiz, A. Stashans. Quantum-chemical study of excitons in tetragonal BaTiO3 and SrTiO3 crystals, presented at SPIE Proceedings, vol. 5122, pp. 295-302, 2003.

3. A. S´anchez, C. Zambrano, L. M. Pr´ocel, A. Stashans. Structural and electronic properties of PZT, presented at SPIE Proceedings, vol. 5122, pp. 310-316, 2003.

### Contents

1 Introduction 10

1.1 Channel Hot Carrier degradation in long channel devices . . . 10 1.2 Channel Hot Carrier degradation in short channel

devices . . . 12 1.3 Aim of this work: A Defect-Centric Analysis . . 15 1.4 Outline of the document . . . 17 2 Principal Channel Hot Carrier Degradation

Mod-els in Short Devices 18

2.1 Hess model . . . 19 2.2 Rauch and La Rosa model (energy driven paradigm

model) . . . 23 2.3 Bravaix model . . . 25

2.4 Tyaginov and Bina model . . . 29 3 Experimental and Analytical Tools for Studying

the Channel Hot Carrier Degradation under the

Defect-Centric Point of View 34

3.1 Principal channel hot carrier measurement tech-niques . . . 35 3.1.1 I-V stress . . . 35 3.1.2 Measure-Stress-Measure (MSM) technique 36 3.2 The defect-centric distribution . . . 38 4 Study of the Geometry Device Dependence of the

Defect-Centric Parameters 41

4.1 Defect-centric distribution of experimental data of CHC-induced ∆VT H . . . 42

4.2 Length and width dependences of the defect-centric parameters . . . 46 5 A Defect-Centric Analysis of the Temperature

Dependence of the Channel Hot Carrier

Degra-dation 53

5.1 Temperature dependence of the defect-centric pa-rameters . . . 54 5.2 Extraction of the activation energy . . . 59

6 A Defect-Centric Study of the Channel Hot

Car-rier Variability 63

6.1 Variability concepts . . . 64 6.2 Experimental results . . . 67 6.2.1 Drain voltage and stress time dependences 68 6.2.2 Time-zero variability . . . 71 6.2.3 Time-dependent variability . . . 73 7 General Conclusions and Future Work 78 7.1 Conclusions . . . 78 7.2 Future work . . . 80

Appendices 81

A Activation Energy Conversion 82

B Conversion between the Variances of Single De-vice Experiments and Matching Pairs Experiments 85

### List of Figures

2.1 Left: SP and MP mechanisms, which are rep-resented by the truncated harmonic oscillator. Right: schematic of the analogous AB and MVE processes. Figure taken from [4]. . . 20 2.2 A sketch of the cross section function (S(E)),

the carrier energy density function, (DF (E), in the plot f (E)), and the product of both function (DF (E)S(E)). Figure taken from [4]. . . 25 3.1 IDS− VGScharacteristics for several stress times.

We can see that the characteristic curve moves to the right when the stress time increases, showing an increment of VT H. In the I-V stress technique,

3.2 An example of a logarithmic stress pulse of the MSM technique. Top: the stress pulse for the gate terminal. Bottom: the stress pulse for the drain terminal. In this case, VGsense= 0.5V and

VDsense= 0.05V . . . 37

3.3 In the MSM technique, during the sense time, the IDS current is measured several times according

to the logarithmic pulse (square dots). These val-ues are projected into the initial IDS− VGScurve

in order to extract the ∆VT H value. . . 38

4.1 Distributions of the CHC-induced ∆VT H for

sev-eral stress times. We can see that η is constant and the variation of < ∆VT H > is only due to

the increment of Nt. In this case: VGstress =

VDstress= 2V . . . 43

4.2 Nt increases with respect to tstress. The

expo-nent of the power law Nt= tn is 0.45. . . 44

4.3 CHC-induced ∆VT Hfollows a DCD in 45nm

com-mercial technology. In this case: VGstress= 1.1V

4.4 CHC-induced ∆VT Hfollows a DCD in 65nm

com-mercial technology. In this case: VGstress= 1.2V

and VDstress= 1.8V . . . 46

4.5 ∆VT H for different Lef f and same W = 90nm.

The first and second moments strongly decrease with Lef f. . . 47

4.6 ∆VT H for different W and same Lef f = 100nm.

The first and second moments weakly decrease with W . . . 48 4.7 < ∆VT H > as function of Lef f or W . The

ex-pected value of ∆VT H strongly decreases with

Lef f and weakly decreases with W . . . 49

4.8 η scales as 1/Aef f. . . 50

4.9 Ntas function of Lef f or W . Nt decreases with

Lef f and increases with W . . . 51

4.10 Dt as function of Lef f or W . Dt strongly

de-creases with Lef f and slightly decreases with W . 52

5.1 CHC-induced ∆VT H distribution for several

tem-peratures. All experiments agree well with the DCD. We can see that < ∆VT H > increases with

5.2 The expected value of the CHC induced VT H shift

increases with T in agreement to the activation of the EES mechanism. . . 56 5.3 Ntincreases as function of T . On the right axis,

Dtis plotted. . . 57

5.4 η is independent of T . . . 58 5.5 Arrhenius plot of < ∆VT H > for small and large

devices. For both geometries, similar values of EACT are obtained. . . 61

5.6 Arrhenius plot of Ntfor several stress times. EACT

values are similar to those obtained for BTI degra-dation. . . 62 6.1 The expected value of the CHC-induced ∆VT H

follows a power law with respect to tstress with

an average slope of ∼ 0.55 for the 45nm technology. 69 6.2 The expected value of the CHC-induced ∆VT H

follows a power law with respect to tstress with

an average slope of ∼ 0.55 for the 65nm technology. 69 6.3 The expected value of the CHC-induced ∆VT H

follows a power law with respect to VDstresswith

6.4 The expected value of the CHC-induced ∆VT H

follows a power law with respect to VDstresswith

an average slope of ∼ 0.13 for the 65nm technology. 70 6.5 The time-zero VT H0follows a normal distribution

up to 3σ for both technologies. . . 72 6.6 The time-zero mismatch follows a normal

distri-bution up to 3σ for both technologies. . . 72 6.7 Total and intrinsic time-zero variabilities in

func-tion of the effective channel length for both tech-nologies. . . 73 6.8 The time-dependent mismatch follows a normal

distribution up to 3σ for several stress times in 45nm technology. . . 74 6.9 The time-dependent mismatch follows a normal

distribution up to 3σ for several stress times in 65nm technology. . . 74 6.10 The time-dependent variability is practically

in-dependent of the stress time in 45nm technology. 76 6.11 The time-dependent variability is practically

in-dependent of the stress time in 65nm technology. 76 6.12 The time-dependent variability is practically

6.13 The time-dependent variability is practically in-dependent of the drain voltage in 65nm technology. 77 A.1 In this simulated plot of < ∆VT H > vs. tstress,

we can see the difference between both activation energies. In this case the exponent of the power law is 0.5. . . 84

### Chapter 1

### Introduction

### 1.1

### Channel Hot Carrier degradation

### in long channel devices

During the 80’s, the study of the Channel Hot Carrier (CHC) degradation had a lot of interest because of the high voltages (∼5V) applied on the drain and gate terminals when the Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor (MOSFET) was in on-state. The application of a gate voltage (VGS) larger than

the threshold voltage (VT H) and, simultaneously, a drain

injec-tion of high energetic electrons and holes (hot carriers) into the gate dielectric. The most accepted physical mechanism for CHC degradation in large devices is that hot carriers are generated by the impact ionization mechanism at the pinch-off region. This mechanism is supported by lucky-electron model developed by Chemin Hu [1, 2, 3]. In this model, a single particle (electron or hole) is accelerated by the lateral electric field (Elat) in the

channel, and then it collides with a valence electron of a static crystal atom. As result of this collision, an electron-hole pair with enough energy to cross the band gap of the dielectric ox-ide is generated [1, 2, 3, 4]. With this model, the field-driven paradigm began, since hot carrier are supposed to be generated and controlled by the Elat.

Microscopically, this carrier injection provokes a degradation of the oxide-channel interface due to the increment of the interface traps (∆Nit) [4, 5]. Macroscopically, this interface degradation

causes a reduction of the drain current (IDS) and an increment

of VT H. In addition, ∆Nitin function of the stress time (tstress)

follows a power law with a typical exponent of 0.5 [5].

In nMOSFETs, hot electrons are injected into the gate, whereas hot holes are injected into the bulk generating an increment

of the bulk current (IBS), which is a measure of the CHC

degradation severity [4, 5]. In pMOSFETs occurs the oppo-site: hot holes are injected into the gate and hot electrons into the bulk. The maximum of IBS is the criterion for

consider-ing the maximum CHC degradation (worst-case) and it occurs when VGS= VDS/2 [4, 5, 6]. The typical criteria for calculating

the transistor life-time are: a reduction of 10% of IDS in the

saturation region, a reduction of 10% of IDS in the linear region

or a VT H shift of 30mV [6, 7, 8].

### 1.2

### Channel Hot Carrier degradation

### in short channel devices

With the scalings of the channel length and the supply volt-age, the CHC degradation was considered less relevant dur-ing the 90’s, whereas the bias temperature instability degra-dation (which provokes a VT H shift due to an application of a

VGS> VT H at high temperature) became more important [5, 6].

However, the supply voltage scaling slows down in comparison to the channel length scaling due to the non-scalability of the sub threshold slope [6, 7, 9, 10]. This has originated that, from the beginning of the last decade, CHC injection was again

con-sidered one of the most important degradation mechanisms.

When the channel length decreases below the 130nm, the maxi-mum damage condition changes from the maximaxi-mum impact ion-ization (VGS = VDS/2) to VGS = VDS, where a higher vertical

electric filed is applied [4, 5, 6, 11]. The exponent of the power law of ∆Nit vs. tstress is still found between 0.4∼0.6

show-ing that the dominant damage is generated by the increment of ∆Nit [5]. However, in [11], it has been found exponents of

the power law in the range 0.1∼0.2 in CHC experiments done in short channel nFinFETS with high-κ dielectric, showing, in these cases, that the dominant degradation mechanism is the generation of oxide bulk defects. The peak of Nit in function

of the channel length coordinate shows the maximum degrada-tion region in the channel, which is located at the drain over-lap [4, 5]. However, this peak does not coincide with the maxi-mum of Elat[4].

In short devices, the channel length is not enough to accelerate the charges in order to generate electron-hole pairs with enough energy to cross the dielectric band-gap [4, 5]. In addition, it has been found channel hot carrier degradation even at low stress voltages in short devices [4, 5]. All these evidences show that

in short devices, the Elat is not the only cause of damage to

the device. In order to explain these changes, the energy-driven paradigm developed by Rauch and La Rosa was introduced. Ac-cording to this new paradigm, the carrier energy plays the most important role to damage the oxide-channel interface [12].

It is well known that the increment of ∆Nit is caused by the

rupture of the Si-H bond during CHC degradation [4, 5, 13, 15]. This rupture can be done by a single particle (SP, like in the lucky-electron model) or by a series of multiple particles (MP, cold carriers) that bombard the bond until its rupture [4, 5, 13, 14]. In ultra-scaled devices, the probability of having a SP mechanism is very low and the MP mechanism is dominant [4]. A good way to understand the CHC degradation mechanism is by computing the carrier energy density function (DF), which takes into account the majority of the energy exchange mech-anisms like: impact ionization, surface scattering, scattering at ionized impurities, phonon scattering, and electron-electron scattering (EES). As well, other important mechanisms like Auger recombination and electron-dipole interaction can be considered [4, 5, 13, 16]. In long devices, the scattering mecha-nisms depopulate the high energies of the carrier energy DF and then soften the CHC degradation in agreement to the decrement

of this degradation with respect to the temperature (T ) [17]. On the other hand, in short channel devices, the EES plays an im-portant role and populates the tail of the carrier energy DF, and as result, the increment of T increases the CHC degrada-tion [4, 5, 13, 18].

### 1.3

### Aim of this work: A Defect-Centric

### Analysis

The purpose of this work is to understand the defect generation (microscopical property) from the extraction of the VT H shift

(macroscopical property) caused by the CHC degradation. In order to study the defect generation, we use the so-called Defect-Centric theory developed by Kaczer and Graser in [19, 20]. The result of this theory is the Defect-Centric distribution (DFD), which is based in two assumptions [19, 20]:

i) the VT H shift produced by a single charge follows an

ex-ponential distribution with mean value η, and

ii) the total number of traps follows a Poisson distribution with mean value Nt.

BTI degradation behaviour, and it has been shown that it can predict very well the extreme tails of the VT H shift

distribu-tion up to 4σ [22]. The DCD and its capacity of predicting the BTI behaviour has been tested in five generations of Intel technologies (from 90nm to 22nm) in different materials and architectures, showing very good results [23]. The model takes into account the traps located in the oxide as well as the inter-face traps without any distinction [21].

The average parameters used for estimating the life-time in long devices (see section 1.1) are not valid in short devices where the complete distribution is needed to understand and predict the degradation behaviour [19, 20]. The principal reason is that only few atomistic defects can affect the device operation behaviour in ultra-scaled devices. In addition, there is a limited number of studies on the statistical distribution of CHC-induced degra-dation in nanoscale devices [24, 25, 26, 27]. Taking into account all these considerations, the novelty of the present work is to use the Defect-Centric model (used and tested in BTI degrada-tion) in order to explain the CHC degradation behaviour. This type of analysis is extremely useful to physically understand the CHC degradation of nanoscale MOSFETs in terms of individual defects.

### 1.4

### Outline of the document

Chapter 2: The principal physical models for explaing the CHC degra-dation are reviewed in this chapter. Here, we study the Hess model, the energy-driven paradigm, the Bravaix model and the Tyaginov model.

Chapter 3: Here, we present the principal experimental measurement techniques. In addition, a complete description of the DCD is presented.

Chapter 4: In this chapter, we show a defect-centric analysis of the CHC degradation for different geometries. As well, the principal defect-centric parameter dependences are stud-ied.

Chapter 5: Here, we present a Defect-Centric analysis of the temper-ature dependence in CHC degradation.

Chapter 6: This chapter shows a defect-centric analysis of the time-zero variability and the time-dependent variability. Chapter 7: Finally, conclusions and future works are presented in this

### Chapter 2

### Principal Channel Hot Carrier

### Degra-dation Models in Short Devices

The four principal models used for explaining the CHC degra-dation in short devices are described in this chapter. A very good review of these models can be found in [4]. All these mod-els emerged from the necessity of explaining and understanding the CHC degradation in short devices, where the field-driven paradigm is not longer valid.

### 2.1

### Hess model

Originally, this model was developed to understand and sim-ulate the absorption and desorption processes of the hydro-gen/deuterium from passivated Si interfaces [30, 31, 32]. The main contribution of this model is the introduction of the accel-eration integral (AI). As we explained before, the peak of ∆Nit

does not coincide with the Elat,max, either with other

macro-scopical quantities, such as the average carrier density and dy-namic temperature [4, 28, 29]. The behaviour of the ∆Nitpeak

is better explained by the AI, which represents the cumulative ability to dissociate bonds [4]. The Hess model introduces the use of the AI for representing the SP and MP mechanisms. The bond rupture process provoked by a single particle is caused by the excitation of bonding electrons to an antibonding state; therefore, a repulsive force is induced over the H atom, generat-ing its release [4]. This mechanism is called AB process, whose AI has the form [4, 30, 31, 32] (see Fig. 2.1).

RSP ∼

Z ∞

ET H

F (E)P (E)σ(E)dE, (2.1)

where RSP is the SP rate, F (E) is the carrier flux, σ(E) is

proba-bility of such reaction releases a H atom, and ET H is the

bond-breakage energy for this reaction. The carrier flux is the number of charges impinging the interface per unit area, per time, and per unit energy, and it is the result of:

F (E) = f (E)g(E)v(E) = DF (E)v(E), (2.2) where f (E) is the carrier distribution probability, g(E) is the density-of-states (DOS), v(E) is the carrier velocity, and DF (E) is the carrier energy DF.

Figure 2.1: Left: SP and MP mechanisms, which are represented by the truncated harmonic oscillator. Right: schematic of the analogous AB and MVE processes. Figure taken from [4].

The Hess model also introduce the concept of the multiple vibrational excitation (MVE) of the bond associated to the MP

mechanism (see Fig. 2.1). This process is triggered when a se-ries of cold carriers excite the electron bond until its rupture. The AIs of the MVE process are related to the rates of excita-tion (Pu) and deexcitation (Pd) processes, which are explained

by the truncated harmonic oscillator model for representing the Si-H bond (see Fig. 2.1). These AIs have the following expres-sions [4]:

Pd∼

Z ∞

ET H

I(E)σab(E) (1 − fph(E − ~ω)) dE, (2.3)

Pu∼

Z ∞

ET H

I(E)σemi(E) (1 − fph(E − ~ω)) dE, (2.4)

where I(E) is the carrier flux bombarding the bond, σaband

σemiare the cross sections for the phonon absorption and

emis-sion reactions, and fph is the level occupation number, which

follows the Bose-Einstein distribution. Note that ~ω is the dis-tance between the levels of the oscillator (see Fig. 2.1). The ratio between Pd and Pu represents the MP process rate and

RM P = EB ~ω Pd+ exp −~ω kBT Pu+ ωe pd+ exp −~ω kBT , (2.5) where EB is the energy level of the last bonded state, ωeis

the inverse of the phonon life-time, and kB is the Boltzmann

constant [4].

One of the most important advantages of the Hess model is that it takes into account the multiple combinations of MVE and AB processes. For example, a bond electron can be excited by multiple cold carriers to a medium level, and then a SP with enough energy (and with less energy than a SP excited from the ground state) can break the bond. With this consideration, the total bond-breakage rate is [4]:

R = Nl X i=0 IDSfv+ ωeexp −~ω kBT IDSfv+ ωe i AiIDSfd, (2.6)

where fv, fd, and Aiare empirical parameters used to

This model has some shortcomings [4]:

• The life-time is computed as the time when ∆Nitachieves

a threshold value, giving not correct estimations.

• The ∆Nit generation is not well connected to

macroscop-ical quantities.

### 2.2

### Rauch and La Rosa model (energy

### driven paradigm model)

Rauch and La Rosa changed the driven force paradigm of CHC degradation in short devices from the electric field to the car-rier energy [4, 12, 33, 34, 35]. They showed that carcar-rier energy plays an important role during CHC degradation. Following this paradigm, they suggested that the SP mechanism in short devices is due to the EES mechanism. In short channel devices, the probability of having a SP mechanism is close to zero, but according to this model, the EES mechanism changes this pic-ture because it is able to provoke SP mechanisms [4, 33, 35]. In addition, the EES mechanism populates the tails of the car-rier energy DF and enhances the CHC degradation when T in-creases.

The AI used in this model has the following form:

AI ∼ Z

DF (E)S(E)dE, (2.7)

where DF (E) is the carrier energy DF and S(E) is the cross section of the corresponding reaction. As DF (E) decreases rapidly and S(E) increases with a power law, the product of both functions shows two maxima (see Fig. 2.2), which can be related to empirical parameters such as stress voltages instead of carrier energies. In this way, the computational time decreases significantly.

The main shortcoming of this model is that it does not take into account the defect generation, which excludes the micro-scopic level of the CHC degradation.

Figure 2.2: A sketch of the cross section function (S(E)), the carrier energy density function, (DF (E), in the plot f (E)), and the product of both function (DF (E)S(E)). Figure taken from [4].

### 2.3

### Bravaix model

The Bravaix model divides the CHC degradation mechanism in three independent modes. For the formulation, the Bravaix group uses the concept of lifetime instead of computing the car-rier energy DF. These life-times are related to macroscopical parameters through empirical factors [5, 37]. This model

intro-duces the necessity of studying the carrier transport in order to correctly describe the physics of the three modes [5, 16, 36]. These modes are explained below.

1. The SP mechanism is activated when there are high aver-age carrier energies. In this case the lifetime is [37, 38, 4]:

1 τSP ∼ IDS W IBS IDS m , (2.8)

where W is the device width and m ∼ 2.7 is an empirical factor.

2. The EES mechanism is activated when the flux and energy of the carriers are in an intermediate regime. The lifetime for this mode is [37, 38, 4]:

1
τEES
∼ IDS
W
2_{ I}
BS
IDS
m
, (2.9)

3. The MP process is activated when the channel carrier flux is high and the average of the carrier energy is low. In this mode, the Si-H bond is described as a truncated harmonic oscillator as in the Hess model [5, 36]. Here, the lifetime is:

1
τM P
∼
(qVDS− ~ω)
1/2 IBS
W
EB_{~ω}

exp −Eemi
kBT
'
V_{DS}1/2 IBS
W
EB_{~ω}
,
(2.10)
where Eemiis the emission energy.

The device lifetime is the weighted combination of the three lifetimes as follows: 1 τd = KSP τSP +KEES τEES +KM P τM P , (2.11)

where τd is the device lifetime and KSP, KEES, and KM P

are parameters related to the probability of having a SP, EES or MP mechanisms. Following the Hess model, the Bravaix group arrives to the following system of differential equations [5]:

dn0

dt = Pdn1− Puno, (2.12) dni

dnN

dt = PunN −1− Pd∆Nit[H

∗_{],} _{(2.14)}

where [H∗] is the concentration of released hydrogen and n0, ni, and nN represent the occupation densities of the ground

state, the ith level, and the last level, respectively. We can see that this model does not take into account combinations of MP and SP as the Hess model. The Pu and Pd rates are

calcu-lated with empirical parameters recalcu-lated to IDS, reducing the

computing time significantly. Another important advantage of this model is its ability to explain the temperature behaviour of the CHC degradation in short channel devices. In this case, the EES mechanism enhances the degradation process because it populates the tail of the carrier energy DF [5, 16].

Finally, the model has two important shortcomings [4]:

• The three modes are considered independent, which is not true because the carrier energy DF changes with respect to the stress time. In consequence, the weighted param-eters must change. Therefore, a self-consistent model is necessary.

• In the newest version of the model [40], the authors say that the EES mechanism is overestimated but there is

some experimental evidence that shows the opposite [13].

### 2.4

### Tyaginov and Bina model

The Tyaginov and Bina model solves the Boltzmann transport equation (BTE) in order to compute the carrier energy DF. In this way, the principal novelty of this model is the intro-duction of the transport perspective for the CHC degradation. The earlier version of the model uses the stochastic Boltzmann transport equation solver MONJU, which is based on Monte-carlo methods [4, 13, 18]. The result of this simulation is the carrier energy DF for each discretized channel coordinate and for each stress time [4]. The DF is the input of the next mod-ule, which uses a simplified approach for solving the BTE. For this purpose, the MiniMOS simulator is used, which is based on the energy transport (ET) and drift-diffusion (DD) schemes [4]. The result of this step is the calculation of the principal charac-teristics of the degraded device. The AIs, used in the MONJU simulator, have the following form [4]:

AI_{SP /M P}(e/h) =
Z ∞

ET H

f(e/h)(E)g(e/h)(E)σ_{SP /M P}(e/h) (E)v(E)dE,
(2.15)

where f(e/h)_{(E) is the carrier DF for electrons/holes, g}(e/h)_{(E)}

is the DOS, v(E) is the group velocity, and σ_{SP /M P}(e/h) (E) is the
Keldysh-like reaction cross section for the SP/MP mechanism.
The model takes into account all possible combinations between
AB (SP mechanism) and MVE (MP mechanism) processes, as
the Hess model [4, 13, 18]. For instance, a cold carrier can
ex-cite the Si-H bond to an intermediate state and then, a SP can
break the bond through an AB process. All these combinations
are considered independent and weighted by probability
coef-ficients [4, 13]. With all these considerations, there were two
shortcoming with respect to this earlier version [4]:

• This model considers the combinations of SP and MP mechanisms independent. It is necessary a self-consistent point of view of these mechanisms.

• It is not possible to simulate short channel devices (L < 100nm) due to some restrictions in the MiniMOS simu-lator. The simplified vision of the ET and DD schemes precludes a good accuracy between experimental and sim-ulated data.

The new model version uses the deterministic Boltzmann transport equation solver ViennaSHE. Previously, the device

structure is simulated by using Sentaurus Process, which is cou-pled with the ViennaSHE simulator [4, 13, 18]. This simulator takes into account some energy exchange mechanisms like: sur-face scattering, scattering at ionized impurities, impact ioniza-tion, electron-phonon scattering and EES [4, 13, 18]. Moreover, the model is able to simulate dipole moment interactions with the oxide electric field [4, 13]. As in the Hess model, all possible combinations between AB and MVE processes are considered, but in a self-consisted way. This means that these mechanisms compete to release the H atom in order to obtain a Si dangling bond [4, 13, 18]. In this model the AI for the AB process is:

AI_{AB}(e/h)=
Z ∞

ET H

f(e/h)(E)g(e/h)(E)σ(E)v(E)dE, (2.16)

where σ(E) = ( σ0(E − Eth)11 if E ≥ ET H 0 if E < ET H, (2.17)

where σ0 is an attempt frequency. In the same way, the AI for

AI_{AB}(e/h)=
Z ∞

ET H

f(e/h)(E)g(e/h)(E)σ0(E − ~ω)v(E)dE, (2.18)

Following the truncated harmonic oscillator model for repre-senting the Si-H bond, a system of coupled differential equations (similar to equations (2.12), (2.13) and (2.14)) is obtained [4]. This system can be reduced to a single differential equation in order to compute Nit:

dNit

dt = (N0− Nit)< − N

2

itβ, (2.19)

where N0 is the number of initial interface states, < is the

cumulative bond breakage rate, and β is the Arrhenius term for the thermal activation, which has the form:

β = νpexp

−Epass

KBT

, (2.20)

where νp is the attempt rate and Epass is the pass energy

(see Fig. 2.1). Eq. (2.19) shows that the CHC degradation increases the ∆Nitgeneration rate [4, 18].

This model is able to simulate, with very good accuracy with experimental data, the CHC degradation in long and short

chan-nel devices, as we can see in Ref. [4, 18]. As well, it is possible to analyse the contribution of each transport mechanism in the device degradation [13, 18]. Finally, the main shortcoming is related to the computing resources required for a single simula-tion [4].

### Chapter 3

### Experimental and Analytical Tools

### for Studying the Channel Hot

### Car-rier Degradation under the

### Defect-Centric Point of View

The principal experimental and analytical tools, used in the present work, are studied in this chapter. First, we start with the principal CHC measurement techniques and then, we de-scribe the defect-defect centric distribution.

### 3.1

### Principal channel hot carrier

### mea-surement techniques

### 3.1.1

### I-V stress

In this technique, the initial VT H0 is measured from a complete

IDS− VGS characteristic with a VDS = 50mV . Then, the gate

and drain terminals are stressed. This stress condition is inter-rupted several times in order to measure complete IDS− VGS

curves in order to extract a new VT H (after stress) [41]. The

VT H shift is extracted as follows:

∆VT H = VT H0− VT H. (3.1)

We can see some typical IDS−VGScharacteristics for several

stress times in Fig. 3.1. At the end, we obtain one ∆VT H for

each stress time. The principal shortcoming of this technique is that the recoverable degradation component is not well mea-sured due to the time needed for taking a complete IDS− VGS

curve [41]. This effect is stronger in BTI measurements while is weak in CHC experiments due to the permanent nature of the degradation (the generated interface traps are permanent).

Figure 3.1: IDS− VGS characteristics for several stress times. We can

see that the characteristic curve moves to the right when the stress time increases, showing an increment of VT H. In the I-V stress technique, the

VT H is extracted from the complete curve.

### 3.1.2

### Measure-Stress-Measure (MSM) technique

Firstly, a complete IDS−VGScharacteristic is measured without

any stress. Then, a logarithmic stress pulse is applied to the drain and gate terminals as we can see in Fig. 3.2 [41]. The part of the pulse related to the stress increases logarithmically while the time where the measurement is done (sense) is constant with tsense = 0.5s in our experiments. During the stress time, the

drain and gate terminals are set to VGstressand VDstress(these

values depend on the experiment). During the sense time, we apply VGsense= 0.5V (close to VT H) and VDsense= 0.05V and

we measure IDS. These IDS measurements are transformed

into ∆VT H values by projecting them into the initial IDS− VGS

curve (measured before applying the stress pulse) as we show in Fig. 3.3. This technique enables us to measure the recoverable component of the degradation [41].

Figure 3.2: An example of a logarithmic stress pulse of the MSM tech-nique. Top: the stress pulse for the gate terminal. Bottom: the stress pulse for the drain terminal. In this case, VGsense= 0.5V and VDsense= 0.05V .

Figure 3.3: In the MSM technique, during the sense time, the IDScurrent

is measured several times according to the logarithmic pulse (square dots). These values are projected into the initial IDS− VGS curve in order to

extract the ∆VT H value.

### 3.2

### The defect-centric distribution

It is well known that the VT H shift generated by a single charge

follows an exponential distribution with mean value η [42, 43, 44]. The principal expressions for this distribution are: [20, 44]:

fη(∆VT H) = 1 ηexp ∆VT H η , (3.2) Fη(∆VT H) = 1 − exp ∆VT H η , (3.3)

where fη and Fη are the probability density function and

the cumulative function, respectively. If we consider n of these single defects in a device (device level ), we have that the total ∆VT H is equal to the convolution of the n individual exponential

distributions [20, 44]. In this case, we have:

gη,n(∆VT H) =
∆V_{T H}(n−1)
ηn_{(n − 1)!}exp
∆VT H
η
, (3.4)
Gη,n(∆VT H) = 1 −
1
(n − 1)!Γ(n, ∆VT H/η), (3.5)
where gη,n is the probability density function, Gη,n is the

cumulative function and Γ is the Gamma function. The to-tal number of traps, in several devices (chip level ), are Poisson distributed with mean value Nt [45, 46, 47]. In this case, the

probability density function is:

PNt(n) =

exp(−Nt)Ntn

n! . (3.6)

Hence, the total ∆VT H in a chip is the sum of Gη,nweighted

by PNT(n) [20, 44]:
Hη,Nt(∆VT H) =
∞
X
n=0
e−Nt_{N}n
t
n! Gη,n(∆VT H) (3.7)

or
Hη,Nt(∆VT H) =
∞
X
n=0
e−Nt_{N}n
t
n!
1 − Γ (n, ∆VT H/η)
(n − 1)!
, (3.8)

where Hη,Nt is the cumulative function of the defect-centric

distribution. The advantage of using the DCD is that its first and second moments are related to physical parameters as fol-lows [19, 20, 21, 53]:

h∆VT Hi = Ntη, (3.9)

σ2= 2Ntη2. (3.10)

where h∆VT Hi is the expected value of ∆VT H and σ2 is the

distribution variance. Finally, for computing the cumulative distribution of the experimental ∆VT H data, it is necessary to

sort them and then, apply a ranking algorithm. In our case, we have used the Benard approximation [48]:

H(i) = i − 0.3

n + 0.4. (3.11)

where i is the position of a sorted experiment and n is the total number of experiments.

### Chapter 4

### Study of the Geometry Device

### Dependence of the Defect-Centric

### Parameters

In this chapter, we study the dependence of principal defect-centric parameters with respect to the device geometry. We show that the DCD explains very well the CHC degradation behaviour. As well, we demonstrate that the CHC degradation strongly depends on the channel length and weakly depends on the device width.

### 4.1

### Defect-centric distribution of

### ex-perimental data of CHC-induced

### ∆V

T HFig. 4.1 shows the experimental data and their fittings with the DCD of 50 CHC degradation experiments for several stress times. The MSM technique was used over bulk planar nMOS-FETS with an effective channel length (Lef f) of 100nm, W =

85nm and a gate dielectric of 1.8nm of SiON [49]. The stress conditions were: VGstress = VDstress = 2.0V , which

repre-sents the most degrading CHC stress condition for short chan-nel devices. The sense voltages were: VGsense = 0.5V and

VDstress= 50mV (see Fig. 3.2) [49]. In the x − axis, we have

the CHC-induced threshold voltage shift values for several times, and in the y − axis, we have the cumulative distribution, H(i), in probit scale. For computing H(i), we have used the Bernard ranking algorithm (see eq. 3.11). In these experiments, we can see that the DCD fits very well from −2σ to 2σ.

Figure 4.1: Distributions of the CHC-induced ∆VT H for several stress

times. We can see that η is constant and the variation of < ∆VT H > is

only due to the increment of Nt. In this case: VGstress= VDstress= 2V .

In Fig. 4.1, we can see that the defect-centric parameter η (related to the second moment) is constant with respect to the stress time and the increment of t< ∆VT H > is directly

related to the increase of Nt, according to eq. (3.9). This can

be seen in Fig. 4.2, where Nt and tstress follow a power law

with exponent 0.45, which agrees well with the typical values for CHC degradation (0.4 ∼ 0.6) [5, 6, 11]. In addition, this value shows that the principal degradation mechanism is the generation of interface traps according to Ref. [11]. Note that

the DCD takes into account the traps formed at the interface and those generated in the oxide [21, 49].

Figure 4.2: Nt increases with respect to tstress. The exponent of the

power law Nt= tnis 0.45.

Figures 4.3 and 4.4 show more fittings of CHC degradation experiments with the DCD for several stress times. In these cases, the tests were done on nMOSFETs processed in 45nm and 65nm bulk planar CMOS commercial technologies [50]. We have performed 160 experiments per technology. The channel width is 1µm for both processes and the effective channel lengths are 37nm and 50nm for the 45nm and 65nm technologies,

re-spectively. The gate dielectric consists of 1.85nm of SiON. In this case, we use the I − V technique for the CHC degradation measurements. The stress conditions are: VGstress = 1.1V and

VDstress= 1.8V for the 45nm technology, and VGstress = 1.2V

and VDstress= 1.8V for the 65nm technology [50]. We can see

that the DCD fits very well with the experimental data up to 3σ [50].

Figure 4.3: CHC-induced ∆VT H follows a DCD in 45nm commercial

Figure 4.4: CHC-induced ∆VT H follows a DCD in 65nm commercial

technology. In this case: VGstress= 1.2V and VDstress= 1.8V .

### 4.2

### Length and width dependences of

### the defect-centric parameters

For studying the channel length dependence of the defect-centric parameters, we take into account the effective length (Lef f,

which represents only the channel length of a device), instead of the total length (L, which takes into account the channel length and the overlaps). We have extracted the defect-centric param-eters for three different Lef f: 120nm, 70nm and 40nm. For

these cases, the device width is 90nm (constant). For the width dependence, we have chosen four different W : 70nm, 85nm, 100nm and 200nm with a constant Lef f = 100nm. For both

groups of experiments, the gate stack consists of 1.8nm of SiON. We have used the MSM stress technique with the same stress conditions for both groups: VGstress = VDstress = 2V . The

sense voltages were: VGsense= 0.5V and VDsense= 50mV with

a tsense = 0.5s. The defect centric parameters: η and Nt were

extracted from the first and second moment of the DCD by applying eq. (3.9) and .eq. (3.10).

Figure 4.5: ∆VT H for different Lef f and same W = 90nm. The first

Figure 4.6: ∆VT H for different W and same Lef f = 100nm. The first

and second moments weakly decrease with W .

Figures 4.5 and 4.6 show the ∆VT H distributions for

differ-ent Lef f and W . We can see that the DCD has stronger

depen-dence on Lef f than W . In both cases, η ( second moment of

the DCD) decreases with Lef f and W , whereas the first moment

(< ∆VT H >) strongly increases with Lef f and weakly increases

with W ; this can also be seen in Fig. 4.7. These tendencies are better explained in Fig. 4.8, where η is plotted in function of the effective area (Aef f), and in Fig. 4.9, where the

num-ber of traps is shown in function of the studied dimension. Fig. 4.8 shows that η is inversely proportional to Aef f and,

there-fore, to Lef f and W . The same result has been reported for

BTI degradation in [21, 51]. Fig. 4.9 shows that Ntdecreases

with Lef f and increases with W . In one hand, we have that

< ∆VT H > and σ strongly decrease with the increment of Lef f

due to the diminution of η and Nt. On the other hand, we have

that < ∆VT H > and σ weakly decrease with the increment of

W because the diminution of η is partiality compensated by the increment of W .

Figure 4.7: < ∆VT H> as function of Lef f or W . The expected value

Figure 4.8: η scales as 1/Aef f.

In Fig. 4.10, we plot the density of traps, Dt= Nt/Aef f, in

function of Lef f or W . We can see that Dt strongly decreases

with Lef f due to the higher lateral electrical field applied during

the CHC degradation. The weak increment of Dt with respect

to W can be attributed to some process related non-uniformities of the gate dielectrics along the shallow trench isolation edge [52] and it explains the soft decrement of < ∆VT H > when W

in-creases. In BTI degradation, it has been reported that Dt is

constant [21, 53]; therefore, the BTI-induced ∆VT H does not

of < ∆VT H > with respect to Lef f is the signature of the CHC

mechanism.

Figure 4.9: Nt as function of Lef f or W . Nt decreases with Lef f and

Figure 4.10: Dt as function of Lef f or W . Dt strongly decreases with

### Chapter 5

### A Defect-Centric Analysis of the

### Temperature Dependence of the

### Channel Hot Carrier Degradation

In this chapter, we study the temperature dependence of the defect-centric parameters, η and Nt. The experiments were

carried out in bulk planar nMOSFETs with W = 90nm and Lef f = 40nm. The gate stack consists of 1.8nm of SiON. The

temperature range varies from 25◦C to 150◦C in steps of 25◦C. We performed 30 experiments per temperature, giving a total population of 180 devices. For generating the CHC stress, we have used the MSM technique with the following conditions:

VDstress = VGstress = 1.6V (maximum damage condition) and

VDsense = 50mV and VGsense = 0.5V . In order to compare

results, we perform CHC stress measurements in wider devices (W = 1µm, Lef f = 40nm) with the same stress conditions.

### 5.1

### Temperature dependence of the

### defect-centric parameters

Fig. 5.1 shows the ∆VT H distribution for several temperatures.

We can see that experimental data fits well with the DCD. Ac-cording to Fig. 5.1 and Fig. 5.2, < ∆VT H > increases with

T in agreement with previous CHC experiments [5, 6, 7, 16]. This tendency can be explained by the activation of the EES mechanism which is dominant at high energies in the carrier energy DF, according to Bravaix model [5, 16]. In order to un-derstand the physics of microscopic mechanisms for explaining these macroscopic results, we have extracted the defect centric parameters in function of the studied temperature range.

Figure 5.1: CHC-induced ∆VT H distribution for several temperatures.

All experiments agree well with the DCD. We can see that < ∆VT H >

Figure 5.2: The expected value of the CHC induced VT Hshift increases

with T in agreement to the activation of the EES mechanism.

On one hand, Fig. 5.3 shows that the total number of traps, Nt, and the density of traps Dtincrease with T . On the other

hand, Fig. 5.4 shows that η is independent of the temperature. It is important to mention that the temperature independence of η has also been reported for BTI degradation [54]. These two results show that the increment of the CHC degradation with respect to T (measured on the increase of < ∆VT H >) is

as-cribed to the higher number of generated defects and not to the higher impact of defects on VT H. This physical interpretation

to the activation of the EES mechanism [16, 18].

Figure 5.3: Nt increases as function of T . On the right axis, Dt is

Figure 5.4: η is independent of T .

During the the CHC stress, the oxide close to the drain ter-minal is affected by CHC degradation mechanisms, whereas the oxide close to the source terminal experiences the cold carrier injection due to the high oxide electric field, resulting in a pos-itive bias temperature instability (PBTI) degradation. In or-der to study the contribution of the PBTI component in the total device degradation, we have performed PBTI measure-ments in the short devices with the same stress condition on the gate terminal. We have obtained a ∆VT H ' 1.25mV for a

tstress = 1464s at T = 125◦C; therefore, the PBTI

Thus, the observed temperature dependence is only ascribed to CHC degradation.

### 5.2

### Extraction of the activation energy

Fig. 5.5 shows the Arrhenius plot of Ntfor several stress times.

We have extracted an average value of ' 58meV for the EACT,

which is similar to that obtained in BTI degradation (EACT '

60meV ) [54]. The extracted EACT is related to the following

empirical expression [54]:
Nt∝ exp
−EACT
kBT
VGS− VT H0
tox
tn_{stress}, (5.1)

where tox is the oxide thickness, and VT H0 is the initial

threshold voltage measured before applying the stress. Accord-ing to the DCD and our experimental results, we have that: < VT H >= ηNt and η is constant; therefore, < VT H > also

follows an empirical rule like eq. (5.1). In Fig. 5.6, we show the Arrhenius plot of < ∆VT H > for small devices (90nm x

40nm) and wider devices (1µm x 40nm). The activation ener-gies (EACT) are very similar for both geometries and close to

wider devices: EACT ' 56meV ).

Finally, in order to calculate the activation energy related to the failure time, in Appendix A, we have shown that both activation energies are related by:

< EAcapture >=

1

nEACT, (5.2)

where < EAcapture > is the activation energy related to the

failure time, and n is the exponent of the power law: Nt= Ktn

(which is in the range 0.4 ∼ 0.6 for CHC degradation). In our experiments, we have found that < EAcapture >= 0.117eV ,

Figure 5.5: Arrhenius plot of < ∆VT H > for small and large devices.

Figure 5.6: Arrhenius plot of Nt for several stress times. EACT values

### Chapter 6

### A Defect-Centric Study of the

### Chan-nel Hot Carrier Variability

In this chapter, we begin studying the principal variability con-cepts. Then, we perform an analysis, based on the DCD, in order to study the dependence of < ∆VT H > with respect to

the drain voltage and stress time. Finally, the time-zero variabil-ity and the time-dependent variabilvariabil-ity of the CHC degradation are studied.

### 6.1

### Variability concepts

The mismatch of a parameter X measured in a pair of matching devices is defined by [9]:

δX = XA− XB, (6.1)

where δX is the mismatch of the parameter X, and XAand

XB are measurements of the X parameter on devices A and B,

respectively. In this chapter, we study the mismatch of: i) the initial threshold voltage measured before applying the

stress or time-zero mismatch: δVT H0 = VT H0A− VT H0B,

and

ii) the threshold voltage shift measured after applying the CHC stress or time-dependent mismatch: δ∆VT H = ∆VT HA−

∆VT HB.

We use the following nomenclature: δ denotes the difference between paired devices and ∆ denotes a CHC-induced shift in one device. The total mismatch of VT H after stress is the sum of

the time-zero mismatch and the time-dependent mismatch [9]:

Thus, there are two sources of fluctuations for computing δVT H: fluctuations related to VT H0 (pristine devices or

time-zero) and fluctuations due to CHC (time-dependent) [9]. The variance of δVT H can be computed by [9]:

σ_{δV}2 _{T H} = σ2_{δV}_{T H0} + σ_{δ∆V}2 _{T H}+ 2ρσδVT H0σδ∆VT H, (6.3)

where σ2

δVT H is the variance of the total VT H mismatch,

σ2_{δV}_{T H0} is the variance of the time-zero mismatch, σ_{δ∆V}2 _{T H} is the
variance of the time-dependent mismatch and ρ is the
correla-tion factor between time-zero fluctuacorrela-tions and time-dependent
fluctuations. Note that the variability is defined as the standard
deviation of the mismatch [9].

In addition, there are two kind of sources of variability: system-atic (or extrinsic) and random (or intrinsic) [55, 56]. Systemsystem-atic sources are process related and affect the real values of the ex-tracted parameters. In this perspective, the time-zero variability has been well-studied in deeply-scaled very-large-scale integra-tion (VLSI) technologies. For example, in Ref. [57] the time-zero threshold voltage (VT H0) distribution has been studied up

is assumed to be normal with mean value < VT H0> and

vari-ance σVT H0 [57]. The random component of σVT H0 scales with

respect to the area, as follows [58, 59, 60]:

σV2T H0,int=

K2 VT H0

A , (6.4)

where KVT H0 is a scaling parameter, A is the device area,

and the sub-index int represents the intrinsic (random) com-ponent. The time-dependent variability has also been studied under the defect-centric framework in Ref. [55, 56], where the use of matching pair devices (MPD) enables to extract the ran-dom component of the time-dependent variability as follows (see Appendix B for the demonstration) [50, 55, 56]:

σ2_{∆V}

T H,int=

σ2_{δ∆V}

T H

2 . (6.5)

The same approach can be applied to the time-zero variabil-ity [55, 56]:

σ2_{V}_{T H0}_{,int}= σ

2 δVT H0

2 , (6.6)

Thus, the total variance of the CHC-induced ∆VT H is:

σ2∆VT H = σ 2

∆VT H,int+ σ 2

where the sub-index ext is used for representing the extrinsic
variability component. In the defect-centric framework, we have
that η2 _{is directly proportional to the variance of the }

CHC-induced ∆VT H distribution: σ2∆VT H = 2Ntη

2_{. Therefore, the}

total η also has two components:

η = ηint+ ηext, (6.8)

where ηint is considered the correct value. In this context,

for studying the time-dependent variability, we use the defect-centric parameter, η, instead of σ∆VT H.

### 6.2

### Experimental results

The experiments were carried on two groups of nMOSFETs pro-cessed in 45nm and 65nm bulk planar commercial technologies. For both technologies, the width is 1µm and the effective chan-nel lengths are estimated to be 37nm and 50nm for the technolo-gies of 45nm and 65nm, respectively. The gate stack consists of 1.85nm of SiON. The I − V technique was used for generating the CHC stress with the following conditions:

• 45nm technology: VDstress= 1.7V , 1.8V and 1.9V , VGstress=

• 65nm technology: VDstress= 1.8V , 2.0V , 2.2V and 2.4V ,

VGstress= 1.2V

The measurements were done over 80 MPD for each stress configuration, giving an overall population of more than 1000 samples.

### 6.2.1

### Drain voltage and stress time dependences

As we mentioned in previous sections, Nt follows a power law

with respect to tstresswith an exponent in the range 0.4 ∼ 0.6.

If we consider that η is constant with respect to tstress (as we

show in section 4.1), and by using the defect-centric expression: < ∆VT H >= Ntη, we have that < ∆VT H > should also follow a

power law with respect to tstress with an exponent in the same

range as Nt. This tendency can be seen in Figs. 6.1 and 6.2.

In these plots, the average slope is ∼ 0.55 [50]. Moreover, we have also found the same tendency for the VDstressdependence,

where < ∆VT H > follows a power law with respect to VDstress

Figure 6.1: The expected value of the CHC-induced ∆VT H follows a

power law with respect to tstress with an average slope of ∼ 0.55 for the

45nm technology.

Figure 6.2: The expected value of the CHC-induced ∆VT H follows a

power law with respect to tstress with an average slope of ∼ 0.55 for the

Figure 6.3: The expected value of the CHC-induced ∆VT H follows a

power law with respect to VDstresswith an average slope of ∼ 0.12 for the

45nm technology.

Figure 6.4: The expected value of the CHC-induced ∆VT H follows a

power law with respect to VDstresswith an average slope of ∼ 0.13 for the

### 6.2.2

### Time-zero variability

Fig. 6.5 shows the distribution of VT H0in a normal probit scale

(NP) for both technologies. We can see that VT H0 follows a

normal distribution up to 3σ in pristine devices in agreement with Ref. [57]. Fig. 6.6 shows the distribution of the mismatch of VT H0 for both technologies. We can see that the variability

of the 45nm technology is higher than the 65nm technology, in agreement with the scaling rule 1/Aef f (see equation (6.4)) [56].

As well, the δVT H0data follows a normal distribution up to 3σ.

Fig. 6.7 shows the total and the intrinsic time-zero variabilities. We have extracted the intrinsic variability by applying equation (6.6). As we expected, the intrinsic (random) variability is lower than the total one.

Figure 6.5: The time-zero VT H0 follows a normal distribution up to 3σ

for both technologies.

Figure 6.6: The time-zero mismatch follows a normal distribution up to 3σ for both technologies.

Figure 6.7: Total and intrinsic time-zero variabilities in function of the effective channel length for both technologies.

### 6.2.3

### Time-dependent variability

Figs. 6.8 and 6.9 show the ∆VT H mismatch for both

technolo-gies. We can see that the variability increases with tstress due

to the increment of < ∆VT H > (see Fig. 6.1 and Fig. 6.2). In

addition, these mismatch data follow a normal distribution up to 3σ.

Figure 6.8: The time-dependent mismatch follows a normal distribution up to 3σ for several stress times in 45nm technology.

Figure 6.9: The time-dependent mismatch follows a normal distribution up to 3σ for several stress times in 65nm technology.

In Figs. 6.10 and 6.11 we can see that η is practically in-dependent of the stress time in single devices (total η) and in MPD (intrinsic or correct η); whereas in Figs. 6.12 and 6.13, we can see the independence of η (total and intrinsic) with respect to VDstress. Here, we have used equation (6.5) for extracting the

intrinsic values of η. As we expected, a lower time-dependent variability is obtained in MPD in function of tstressand VDstress.

We can observe that the 45nm technology exhibits a higher time-dependent variability than the 65nm technology. This is ascribed to the scaling rule η ∝ 1/Aef f reported in section 4.2.

In BTI degradation η is in the range: η0≤ η ≤ 2η0 with:

η0=

q Cox

, (6.9)

where q is the elementary charge and Cox is the oxide

ca-pacitance. We can see in figures 6.10, 6.11, 6.12 and 6.13 that the extracted values of η are higher than the BTI range. This occurs because of the non uniform degradation region formed during CHC stress [50, 55]. Thus, the value of η can increase or decrease with respect to stress parameters, depending on the lateral extend and the magnitude of the degraded region [50, 55].

Figure 6.10: The time-dependent variability is practically independent of the stress time in 45nm technology.

Figure 6.11: The time-dependent variability is practically independent of the stress time in 65nm technology.

Figure 6.12: The time-dependent variability is practically independent of the drain voltage in 45nm technology.

Figure 6.13: The time-dependent variability is practically independent of the drain voltage in 65nm technology.

### Chapter 7

### General Conclusions and Future

### Work

### 7.1

### Conclusions

The CHC degradation under the defect-centric point of view has been studied. Particularly, we have analysed the behaviour of the defect-centric parameters: η, Nt and < VT H > under the

variation of different parameters: Lef f, W , tstress, VDstressand

T . In addition, we have studied the variability of the defect-centric parameters by using MPD. For generating the CHC stress, we have used the I − V and MSM techniques. In

to-tal we have performed more than 1400 experiments.

We have demonstrated that the DCD is able to describe well the experimental data of the CHC degradation up-to 3σ. We have showed that < VT H > and Nt follow a power law with

respect to tstress with an exponent in the range of 0.45 ∼ 0.55,

which coincide with typical values for CHC degradation. One of the most important results we have found, is the following scal-ing rule: η ∝ 1/Aef f, which coincides with BTI degradation. As

well, < VT H > strongly increases with the diminution of Lef f

and weakly increases with the diminution of W . In addition, Nt

decreases with Lef f and increases with W ; whereas Dt

(normal-ized Nt) strongly decreases with Lef f and weakly decreases with

W . Below, we can find the explanations for these tendencies: • For the W dependence: when W increases, the decrement

of η is partially compensated by the increment of Nt, given

a weakly decrement of < VT H > with respect to W .

• For the Lef f dependence: when Lef f increases, the

decre-ment of η is strengthened by the decredecre-ment of Nt, given

a strong decrement of < VT H > with respect to W . Note

that this Lef f dependence is the most important difference

In the temperature experiments, we have found that η is in-dependent of T as in BTI degradation. As well, Ntand < VT H >

increase with respect to T in agreement with the activation of the electron-electron scattering mechanism, which populates the tails of the carrier energy density function and enhances the de-fect generation. This increment of dede-fects exhibits an activation energy of about 60mV, which coincides with BTI experiments.

Finally, we have studied the zero variability and the time-dependent variability. For the time-zero variability, we have showed that VT H and δVT H0 follow a normal distribution up to

3σ. As well, the 45nm technology exhibits more time-zero
vari-ability than the 65nm technology in agreement with the scaling
rule σ2_{V}_{T H0} ∝ 1/Aef f. In the time-dependent variability

exper-iments, we have shown that the total η and the intrinsic η are independent of tstress and VDstress. As well, we have found

that the 45nm technology has more variability than the 65nm technology in concordance with the scaling rule η ∝ 1/Aef f.

### 7.2

### Future work

• In order to determine the percentage of interface traps, charge pumping experiments could be performed after each